jeanflop/post-ocr-correction huggingface dataset:
de sable, sous la direction d'un ouvrier peintre habitué à ce genre d'opération, n'a pas paru être plus siccative que l'huile de lin ordinaire; 2°. L'huile de lin qui a bouilli trois heures avec les 15 centièmes de son poids de litharge ou de peroxyde de manganèse, est plus siccative que l'huile de lin cuite pendant cinq heures. (a) La litharge est plus siccative que le peroxyde de manganèse. (b) La litharge qui a été chauffée une fois avec l'huile est plus active que celle qui ne l'a pas été. (c) Même résultat pour le peroxyde de manganèse qui a
(c) Même résultat pour le peroxyde de manganèse qui a été chauffé plusieurs fois, relativement à celui qui ne l'a pas été. 3°. L'huile qui a subi une cuisson de cinq heures, cuite de nouveau avec les 15 centièmes de son poids de litharge, est plus siccative que si elle eût été cuite avec le peroxyde de manganèse mais il est remarquable que l'excès d'activité qui distingue la litharge ou le peroxyde de manganèse qui ont servi à cuire de l'huile de lin, d'avec la litharge ou du peroxyde de manganèse neufs, lorsqu'il s'agit d'huile de lin naturelle, il est
manganèse neufs, lorsqu'il s'agit d'huile de lin naturelle, il est remarquable, dis-je, que cet excès d'activité n'existe plus, lorsqu'il s'agit d'huile de lin qui a subi une cuisson de cinq heures. 43. Après avoir reconnu l'inutilité de cuire les huiles pour préparer un siccatif, aussi longtemps qu'on le fait habituellement, je constatai ces faits remarquables, que l'huile de lin exposée pendant six heures à une température de 70 degrés environ, avec 10 pour 100 de peroxyde de manganèse, peut être employée immédiatement en peinture, sans qu'il soit nécessaire d'y ajouter un siccatif; que l'huile de lin exposée le même temps
un siccatif; que l'huile de lin exposée le même temps à cette même température acquiert pareillement la propriété siccative, mais ne l'acquiert pas à un degré aussi prononcé, à beaucoup près. C'est ce qu'on verra par les expériences dont les résultats seront exposés plus bas (45). Le 20 janvier 1850, N°1. Huile de lin A. Verre, agit. du matin. 1e couche. Le 22 janvier, à 9 h. Fraîche. Le 23 Fraîche. Le 24. Fraîche. Le 25. Fraîche. Le 26. Fraîche Le 27. Fraîche. Le 28. Fraîche. Le 29. Fraîche. Le 30. Fraîche. Les 31, 32, 33, 34, 35. Fraîche. Le
30. Fraîche. Les 31, 32, 33, 34, 35. Fraîche. Le 36. Commence à prendre Le 37. Sèche par place. Les 38 et 39. Presquesèche. Le 40. Sèche, excepté quelques parties. Le 41. Sèche. 1re couche. Les 12, 13, 14, 15, 16. Fraîche. Le 17. Commence faiblement Fraîche. Le 18. En grande partie prise. Fraîche. Le 19. Sèche par place. Commence à prendre. Le 20. Presquesèche. Presquesèche. Le 21. Sèche. 2e couche Sèche. 2e couche. Le 22. Fraîche. Fraîche. Fraîche. Le 23. Fraîche. Fraîche. Fraîche. Le 24. Fraiche. Fraîche. Fraîche. Le 25. Commence à prendre. Commence à prendre. Commence à prendre.
25. Commence à prendre. Commence à prendre. Commence à prendre. Le 26. Parfaitement prise Continue à prendre. Presque sèche. Le 27. Parfaitement prise. Presque prise. Sèche, bonne a penda. Le 28. Sèche. Prise. Parfaitement sèche. Le 29 mars, à 8 h. Presque sèche. Fraîche. Le 30. Sèche. 3e couche. Fraîche. Le 31. Fraîche. Fraîche. Les 4, 5, 6. Fraîche. Fraîche. Le 7. Commence à prendre. Commence à prendre. Le 8. Presque sèche. Presque prise. Le 9. Sèche Presque sèche. Le 10. Sèche. 3e couche. Les 11, 12, 13. Fraîche. Le 14. Commence à prendre. Le 15. Prise. Le 16. Presque
14. Commence à prendre. Le 15. Prise. Le 16. Presque sèche. Le 17. Sèche. Observation. Afin de savoir si l'huile de lin N°1 était devenue plus siccative avec le temps et le contact de l'air, après avoir donné la 2e couche ci-contre, on en donna une première sur du verre. On désignera cette huile par A'. Avec l'huile qui servit à donner la 2e couche, on donna une 3e couche A", le 21 février. Il est remarquable que l'huile de lin ait reçu une si grande augmentation dans sa propriété siccative d'une exposition de six heures à une température de
siccative d'une exposition de six heures à une température de 70 à 80 degrés, avec 10 pour 100 de son poids d'un peroxyde de manganèse, qui avait déjà servi plusieurs fois à des opérations semblables. La première couche a séché en 21 jours. 3 jours. La 2e couche en 10 jours. La 3e couche en 7 jours. Le blanc de zinc augmente la propriété siccative de cette dernière huile, puisque la 3e couche en 2 jours. 30 jours. La 4e couche en 28 jours. Cependant, je ne crois pas devoir en conclure que le blanc de zinc ait exercé une
en conclure que le blanc de zinc ait exercé une propriété siccative dans le sens négatif; car, avec le blanc de zinc et l'huile chauffée, des parties sèches dans la première couche se sont manifestées en même temps que des parties sèches dans l'huile pure. Huile de lin. Huile de lin chauffée à 100° avec pour 100 grammes de peroxyde de manganèse. 38 g Huile de lin pure exposée 6 heures à une température de 70 à 80 degrés. Huile de lin pure chauffée et mélangée à de l'eau donnant sur verre. Le 25, la première couche est sèche. Le
sur verre. Le 25, la première couche est sèche. Le 26, la 2e couche est sèche. Le 27, la 3e couche est sèche. Le 28, parfaitement prise en par la 2e couche. Presque sèche. Le 29, 2e couche commence à prendre. Sèche. 3e couche. Le 30, presque prise. Commencement très faible à prendre. Le 31, 2e couche continue. Le 1er, 3e couche presque sèche. Le 2, commence à prendre par place. Sèche. 3e couche presque sèche. Le 3, presque prise. Sèche. Le 4, presque sèche. Commence à prendre. Le 5, sèche. 3e couche continue. Le 6, commence à prendre. Le
sèche. 3e couche continue. Le 6, commence à prendre. Le 7, prise et commence à sécher. Le 8, sèche. Le 9, sèche. Résumé : Ire couche a séché en 6 jours. 4 jours, 2 jours, jour. 2e couche en 6 jours. 3e couche en 5 jours. CHAPITRE V. Que l'effet est plus grand lorsqu'on combine des émaal solides, tel que la céruse ou le blanc de zinc, dans la dessiccation de la peinture. Puisque les surfaces solides peuvent exercer une influence siccative, quelle qu'en soit la cause, à l'instar d'un siccatif liquide ajouté à l'huile de lin ordinaire, ne s'ensuit-il
siccatif liquide ajouté à l'huile de lin ordinaire, ne s'ensuit-il pas que des corps solides pourront, dans la peinture à la céruse et au blanc de zinc, agir comme siccatifs? ou, ce qui revient au même, un corps non siccatif ou peu siccatif ne pourra-t-il pas acquérir cette propriété; ou, s'il la possédait déjà, ne se trouvera-t-elle pas augmentée par l'association du corps avec la céruse ou le blanc de zinc qu'on incorpore à l'huile? Je commence par établir l'action de l'huile de lin sur la céruse et sur le sulfate de plomb au moyen des résultats suivants, obtenus dans
sulfate de plomb au moyen des résultats suivants, obtenus dans les mêmes conditions. Je ne m'occupe point ici du résultat portant le n° 3. Le 20 mai, à midi, on donne à une planche de sapin l'huile de lin. Le 21, à midi, on l'assaisonne avec du sulfate de plomb et de la céruse. La première couche n'est pas prise. La 2e couche commence à sécher. La 3e couche est presque sèche. Le 22, à midi, la 2e couche est sèche. La 3e couche est sèche. Le 25, la 3e couche commence à sécher. Le 26, 2e couche commence à
couche commence à sécher. Le 26, 2e couche commence à sécher. Le 27, 3e couche presque sèche. Le 28, 2e couche presque sèche. Le 29, 2e couche commence à sécher. Le 30, sèche. Nous avons vu que l'addition d'une huile de lin lithargirée ou manganésée à de l'huile de lin rend cette dernière plus siccative, ou, en d'autres termes, plus susceptible d'absorber l'oxygène atmosphérique; il est remarquable qu'elle pourra recevoir un accroissement de cette propriété par des corps solides. D'abord, l'huile de lin mélangée à la céruse sèche plus vite que si elle était seule; on peut donc considérer la
que si elle était seule; on peut donc considérer la céruse comme un siccatif. L'huile de lin mélangée au sulfate de plomb sèche très lentement. Eh bien, un mélange de sulfate de plomb et de céruse sèche aussi vite que l'huile de lin mélangée de céruse. On est donc fondé à dire que le sulfate de plomb a reçu de la présence de la céruse une augmentation de sa propriété siccative. Le sous-carbonate de zinc, préparé au moyen de l'azotate de zinc et du sous-carbonate de soude, ou le blanc de zinc soumis dans l'eau à un courant d'acide carbonique,
de zinc soumis dans l'eau à un courant d'acide carbonique, est siccatif; et lorsqu'on l'ajoute au blanc de zinc, le mélange sèche plus vite que ne sécherait le mélange d'huile de lin et de blanc de zinc. Le N° 1 du tableau suivant montre la propriété siccative de ce mélange. Le 6 mai 849, à 10 heures, on a donné Huile de lin. Huile de lin. Huile de lin bouillie et blanc de zinc. Blanc de zinc. Blanc de zinc. avec sulfate de zinc calciné. Blanc de zinc. Le 8 mai, à 10 heures, Prise parfaitement. Prise moins parfaite que
mai, à 10 heures, Prise parfaitement. Prise moins parfaite que nos premières granulées. Le 9. Sèche, montée, et 2. et translucide. Le 9. Sèche. Sèche. Sèche, sèche. Sèche. Le 11. Le 12. Le 13. Prise presque. Prise presque. Moins prise que 2. Prise plus que 5. Prise presque. Le Commencement à sécher. Commençant à sécher. Commençant à sécher. Commençant à sécher. Le 14. Sèche. 3e couche. Sèche. 3e couche. Sèche. 3e couche. Sèche. 3e couche. Commençant à sécher. Sèche presque. Prise, non sèche. Sèche presque. Prise, non sèche. Commençant à sécher. Le 15. Sèche parfaitement. Sèche parfaitement. Sèche parfaitement. sèche
sécher. Le 15. Sèche parfaitement. Sèche parfaitement. Sèche parfaitement. sèche presque. Commençant à sécher. Le 16. Parfaitement sèche. Sèche. 3e couche. Résumé. La 1re couche a séché en 3 jours. 3 jours. 3 jours. 3 jours. La 2e. 3 jours. 3 jours. Sous-carbonate de zinc susceptible d'être employé en peinture. 51. Les expériences suivantes montrent que le mélange d'huile de lin et de sous-carbonate de zinc prend plus promptement que le blanc de zinc; mais ce qui échappait à toute prévision, c'est que le premier mélange, au lieu de constituer une peinture opaque, constitue un enduit demi-transparent ou transparent, bien
une peinture opaque, constitue un enduit demi-transparent ou transparent, bien différent de la peinture à la céruse ou au blanc de zinc. Le 6 mai 849, à 10 heures, on a donné à une planche de chêne une couche de huile de lin. Puis on a ajouté du sous-carbonate de zinc carbonate alcalin. La 1re couche a été faite demi-transparents. Le 16 heures. Prise. Non prise. Prise, moins que 4. Le 8 mai 849, à 10 heures, on a donné une planche de chêne une 1re couche. Blanc de zinc. Blanc de zinc. Oxyde de zinc carbonaté. Le 9 mai,
Blanc de zinc. Oxyde de zinc carbonaté. Le 9 mai, à 10 heures. Non prise. Prise. Le 10. Commencement à préparer. Bien prise. Le 11. Prise. Sèche. Le 12. Sèche. Le 13. Sèche. 2e couche. Le 14. Prise. Sèche. Le 15. Sèche. 3e couche. Le 16. Prise. Sèche, mais pas absolument sèche. Le 17. Sèche, non absolument. Résumé. La 1re couche sèche en 4 jours. 3 jours. La 2e. La 3e -t 9 'e 52. Voulant savoir si l'art pourrait tirer parti de la propriété que possède le sous-carbonate de zinc de rendre le mélange d'huile de lin et de
zinc de rendre le mélange d'huile de lin et de blanc de zinc plus siccatif qu'il ne l'est, de manière qu'on le substituerait à l'huile manganésée, qui a l'inconvénient de colorer le blanc de zinc auquel on l'associe, je fis les expériences suivantes A. B. Le 2, juin.849, à 10 heures, on donna à Huile de lin. 100 g huile de lin. 98 g de porte de sapin Blanc de zinc. 100 g de lin manganésé. 2 g Sous-carbonate de zinc. 100 g de blanc de zinc. 50 g de acide acétique. Le 23 juin, à midi. Sèche sur la
acide acétique. Le 23 juin, à midi. Sèche sur la face exposée à la Sèche sur les deux faces. Micropas absorbé sèche sur la face qui regardait un mur. Le 24 juin, à 10 heures. 2e couche. 50 g acide acétique. Le 25, à 10 heures. Prise moins que. Prise. Le 26, à 10 heures. Sèche. Le 27. Prise presque. Prise. Le 28. Sèche. La première couche des peintures A et B avait une égalité d'aptitude à couvrir les surfaces sur lesquelles elle était appliquée. Quatre heures après l'application, elle paraissait prise. Les deux portes, comparées ensemble un an après
paraissait prise. Les deux portes, comparées ensemble un an après avoir été peintes, présentèrent ces différences, que la porte A était sensiblement plus blanche que la porte B, et que la peinture était peut-être moins adhérente à la première qu'à la seconde. Comme si la peinture A, faite avec le mélange de blanc de zinc et de sous-carbonate, sèche réellement moins vite que la peinture B, faite avec l'huile de lin mélangée d'huile manganésée, cependant la différence n'est pas telle, qu'on ne puisse l'employer dans la peinture en bâtiment. L'avantage de cette peinture sur celle qui renferme de l'huile manganésée
de cette peinture sur celle qui renferme de l'huile manganésée est la commodité; c'est donc lorsqu'on veut avoir des fonds blancs ou teintés légèrement de couleurs auxquelles le jaune nuirait, que l'emploi peut en être fait avec avantage. 53. Dans plusieurs circonstances, j'avais remarqué que des poudres sableuses, introduites dans la peinture, semblaient en accélérer la dessiccation. Des expériences que je rapporterai dans le deuxième Mémoire de ces recherches prouveront la réalité de cette remarque. CHAPITRE VI. Examen de différents mélanges de corps solides et de l'huile de lin, au point de vue de la technique et de la pratique
point de vue de la technique et de la pratique de la peinture à l'huile. 54. Après avoir constaté les faits précédents concernant l'huile de lin, les siccatifs et la céruse, et d'une autre part le blanc de zinc et l'oxyde d'antimoine, qu'on a proposés pour remplacer la céruse, enfin l'influence des supports sur la dessiccation, j'ai voulu examiner, au point de vue de l'art de la peinture à l'huile, différents mélanges de corps huileux et de matières employées déjà ou non employées en peinture, espérant recueillir de cet examen quelques faits nouveaux, utiles à la théorie ou à la
quelques faits nouveaux, utiles à la théorie ou à la pratique de l'art. Je commencerai par exposer les phénomènes que présente l'acide oléique hydraté, mêlé avec la litharge, la céruse, le minium, le chromate de plomb, l'oxyde de zinc, l'oxyde de zinc carbonaté, le chromate de zinc, le vert de Rinmann, l'oxyde d'antimoine et le sulfure de ce métal préparé par voie humide. J'exposerai ensuite l'action de l'acide oléique, de l'huile de lin pure, de l'huile de lin manganésée et de l'huile de lin lithargirée, sur l'acétate de plomb. J'ai voulu voir quelle serait l'action réciproque de différents composés métalliques
voulu voir quelle serait l'action réciproque de différents composés métalliques et de différents corps gras mêlés ensemble, relativement à l'épaississement ou coagulation des matières mélangées. Composés à base de plomb. Composés à base de zinc. Composés à base d'antimoine. Acide oléique hydraté. Acide oléique hydraté. Acide oléique hydraté. Acide oléique - litharge. Acide oléique - oxyde de zinc. Acide oléique - oxyde d'anhydre. Antimoine sublimé. Mélange pris instantanément Mélange pris instantanément Le mélange n'est pas pris en masse, même après vingt-quatre heures. Acide oléique + céruse. Acide oléique - oxyde de zinc Le mélange ne se prend pas Pris en
de zinc Le mélange ne se prend pas Pris en masse presque instantanément. en pâte, ment instantanément. même après quarante-huit heures. alors cependant il a un commencement d'endurcissement. Acide oléique + minium. Mélange non pris en pâte, même après quarante-huit heures. Acide oléique - chromate de plomb. zinc. Mélange non pris en masse, Mélange non pris en masse, même après quarante-huit heures. même après quarante-huit heures. Le mélange ne se prend carbonaté. En se servant du chromate de zinc obtenu en faisant bouillir le bichromate de potasse avec le blanc de zinc, le mélange se prendrait presque instantanément en masse.
de zinc, le mélange se prendrait presque instantanément en masse. Acide oléique + vert de Rinmann (oxyde de zinc + oxyde de cobalt). Mélange pris en masse, mais non instantanément. Acide oléique + sulfure d'antimoine orangé (du commerce). Das, mais après quarante-huit heures la matière est épaisie. L'acétate de plomb étant considéré comme une matière siccative, j'ai voulu savoir l'effet qu'il produirait sur plusieurs corps huileux. Acide oléique - acétate de lin - acétate de zinc et broyé. plomb cristallisé et broyé. broyé. Manifestation de l'odeur acétique. Odeur plus faible que n°4. Après 10 minutes, pas d'épaississement. Après 48 heures,
que n°4. Après 10 minutes, pas d'épaississement. Après 48 heures, Après 6 heures, Après 48 heures. Après 18 heures, odeur acétique forte, trace à la surface; pellicule à la surface semblable à une masse épaissie. c'est donc par le commun épaisseur que celle du n°5. effet de l'oxygène en excès Après 96 heures, encore plus sphérique que les effets, mais plus épaissement a lieu. prononcés. Je vais rapporter les résultats de quelques essais de peinture à la céruse, à la litharge et au blanc de zinc, dans lesquels l'huile de lin a été remplacée par l'acide oléique hydraté, soit pur,
lin a été remplacée par l'acide oléique hydraté, soit pur, soit mélangé d'huile de lin. Lot n°2 avril 1885, à N°1. N°2. N°3. Le 1er, à 10 h. du matin, on a commencé à peindre Acide oléique hydraté Acide oléique hydraté. Acide oléique hydraté. sur bois de chêne Céruse. Litharge. !° couche. Prise après 6 heures. Le 3, à 10 h. Fraîche. Fraîche. Le 15. Fraîche. Prise presque. Prise. Le 16 Fraîche. Prise pas absolument. Prise. Le 18. Absorbée par le bois. Prise pas absolument. 3e couche. Prise après 6 heures. Le 20. Absorbée par le bois. Prise pas absolument.
heures. Le 20. Absorbée par le bois. Prise pas absolument. Prise après 6 heures. Le 22. 2e couche. Prise pas absolument. Le 26. Fraîche. Prise. 2e couche. Le 27. Fraîche. Prise presque. Le 28. Fraîche. Prise. Le 29. Fraîche. Commencement à s'éeher. Le 30. Fraîche, mais émboucée. Sèche. 3e couche. Le 31. Fraîche, mais émboucée. Sèche, mais très dure. Le 32. Émboucée, non sèche. Le 22 juin 1885. Toujours grasse, la 3e couche, très sèche au toucher, avec un toucher chaud du papier de Joseph, et adhérente au bois; grasse cependant. Cet état de la 3e couche, très sec et
cependant. Cet état de la 3e couche, très sec et très adhérent, est dû à l'acide oléique en excès et à l'oléate de plomb. Très-adhérente au bois. Le 23 avril, à N°6. N°6. N°7. Commencé à peindre Acide oléique hydraté Ac. oléique hydraté Ac. oléique hydraté Huile de lin. sur bois de chêne Huile de lin. Huile de lin. Litharge. 1re couche Céruse. Blanc de zinc. Prise presque à l'instant pour le coucher un excès d'acide. Le 23, à 10 h.. Prise, mais s'attirant aux doigts. Le 24 Prise. 2e couche. Prise presque. Prise. Le 26. 2e couche. Le 26.
couche. Prise presque. Prise. Le 26. 2e couche. Le 26. 2e couche. Prise. 3e couche. 3e couche. Sèche après 4 h. Le 30. Sèche. Prise presque. Prise presque. Sèche après 24 h. Le 32. Prise. 3e couche. Sèche. Le 29. Sèche. État. Mate. Mate. Parfaitement sèche. Le 22 juin 1885. Moins rude que les précédentes couches, 2° et 3° couches moins adhérentes, moins grasses, moins adhérentes au bois. 2° et 3e couches peu adhérentes au bois. L'expérience m'apprit bientôt que les mélanges purs d'acide oléique et de litharge, ou d'acide oléique et de blanc de zinc, ne pourraient être industriellement
oléique et de blanc de zinc, ne pourraient être industriellement employés à cause de la rapidité de leur solidification; dès lors j'ajoutai, à l'acide oléique, de l'huile de lin et de l'essence. Voici les résultats des deux expériences comparatives. Le 22 juin 1849, à A. Vol. B. ah. on donna à des portes à Acide oléique 2 Huile de lin. H.de din manganèse et une Essence de creosote. Essence, avec Huile manganèse et Blanc de zinc. A et B. Blanc de zinc. Le 23. Pris, non sec. Moins prise. Non pris. Non pris. Non pris. Non pris. Le 1er mai
pris. Non pris. Non pris. Non pris. Le 1er mai 1849, non sec. Pris, non sec. Non pris. Non pris. Non pris. Non pris. Le 3. Pris, non sec. Pris, non sec. Pris, non sec. Non pris. Pris à peine. Pris à peine. Le 4. Comme le 3 mai par tous les essais. Le 6. Comme le 3 mai par tous les essais à peine. Le 8. Comme le 6 mai par tous les essais. Le 10. Pris presque. Pris moins que 1. Sec presque. Commencement à prendre. Pris presque. Pris, moins que H. Le 13. Comme le 10 mai
Pris, moins que H. Le 13. Comme le 10 mai par tous les essais. Le 16. Comme le 13 mai par tous les essais. Le 22. Comme le 16 mai par tous les essais Le 24. Comme le 22 mai par tous les essais. Le 26. Comme le 24 mai par tous les essais. Le 29. Comme le 26 mai par tous les essais. Le 9 juin Pris, non sec Pris, non sec. Pris, non sec. Pris, non sec. 2e couche. Le 12. Commencement à prendre. Commencement à prendre. Commencement à prendre. Commencement à prendre. Commencement à prendre. Commencement à
à prendre. Commencement à prendre. Commencement à prendre. Commencement à prendre. Le 22 juin 1850. Mou, sans adhérence au bois. Le 22 avril 1849, N° 7. N° 8. N° 9. N° 10. N° 11. a.oh.dumat. Acide oléique. 3 Acide oléique. 3 Acide oléique. 2 Acide oléique. 2 Acide oléique. 2 on donna sur Ocre rouge. Essence. Huile de lin. Huile de lin. Huile de lin. 9 bois de chêne Ocre rouge. Essence. Essence. Essence. 1 une Céruse. Ocre jaune. Ocre ronge. Noir de charbon. 1ère couche. Le 5. Non pris Non pris. Pris, non sec. Non pris. Non pris. Non
Non pris. Pris, non sec. Non pris. Non pris. Non pris. Le 1er mai. Non pris. Non pris. Pris, non sec. Moins pris. Le 3. Pris à peine. Pris, non sec. Sec presque. Sec presque. Non pris. Le 4. Comme le 3 mai par tous les essais. Le 6. Comme le 3 mai par tous les essais à peine. Le 8. Comme le 6 mai par tous les essais. Le 10. Pris presque. Pris moins que 1. Sec absolument. Sec absolument. Sec parfaitement. Commencement à prendre. Le 13. Comme le 10 mai par tous les essais. Le 16. Comme le
10 mai par tous les essais. Le 16. Comme le 13 mai par tous les essais. Le 22. Comme le 16 mai par tous les essais. Le 24. Comme le 22 mai par tous les essais. Le 26. Comme le 24 mai par tous les essais. Le 29. Comme le 26 mai par tous les essais. Le 9 juin. Pris, non sec. Pris, non sec. Sec. Sec presque. Sec presque. Pris. Le 12. 2ème couche. 2ème couche. 2ème couche. 2ème couche. 2ème couche. 2ème couche. Le 22 juin 1850. Mou, sans adhérence au bois. Le 22 avril 1849, N° 7.
sans adhérence au bois. Le 22 avril 1849, N° 7. N° 8. N° 10. N° 11. N° 12. N° 13. N° 14. N° 15. N° 16. N° 17. N° 18. N° 19. N° 20. N° 21. N° 22. N° 23. N° 24. N° 25. N° 26. N° 27. N° 28. N° 29. N° 30. Volumes. Volumes. Volumes. Volumes. Volumes. Acide oléique. Huile de lin. Huile de lin. Acide oléique. 3 Acide oléique. 3 Acide oléique. 3 Acide oléique. Huile de lin. Acide oléique. Huile manganèse. Acide oléique. 2. Huile de lin. Mélange B. B. Mélange A. A. Mélange C. C
lin. Mélange B. B. Mélange A. A. Mélange C. C Mélange B. B Mélange A. Mélange C. Mélange B. Mélange A. Mélange C. Mélange B. Mélange A. Mélange C. on a donné, sur Granulée. Terre d'ombre manganésée. Terre d'ombre Essence. Essence. Essence. Huile manganèse. Huile de lin. Noir d'ivoire. Essence. Essence. Ocre rouge. Ocre rouge. Ocre rouge. Blanc de zinc. Blanc de zinc. Blanc de zinc. Manganèse. Blanc de zinc. Blanc de zinc. Blanc de zinc. Blanc de zinc. Blanc de zinc. bois de chêne, Terre d'ombre. Terre d'ombre calcinée. Oxyde de zinc. Oxyde de zinc. Oxyde de zinc. Noir
Oxyde de zinc. Oxyde de zinc. Oxyde de zinc. Noir de charbon. Noir de charbon. Noir de charbon. Ocre rouge. Ocre rouge. Ocre rouge. Chrome de zinc. Chrome de zinc. Chrome de zinc. Bleu de Prusse. Bleu de Prusse. Bleu de Prusse. Bleu de Prusse. Bleu de Prusse. Bleu de Prusse. Calcination. Oxyde de fer Oxyde de fer Oxyde de fer Ocre jaune. Ocre jaune. Noird'ivoire. Huile de lin manganèse. Huile de lin Ocre jaune. Ocre jaune. Ocre jaune. Vermillon. Vermillon. Vermillon. Vermillon. Vermillon. Vermillon. rouge. ronge, rouge. manganèse. Chromatode de zinc manganès. Terre d'ombre. Terre d'ombre. Terre d'ombre. Ocre